(986 ) 

 argiles, en effet, ne sont formées pour ainsi dire que de silice et d'alumine, 

 et si on ne fait pas entrer directement cette dernière dans le verre, on sait 

 qu'elle peut y être introduite sans en altérer notablement les qualités 

 générales. 



» Cependant, pour éviter encore davantage toute cause d'erreur, pour 

 ne pas courir le risque de rencontrer dans l'argile des traces de pyrites, j'o- 

 pérais souvent dans des vases de platine protégés par des creusets d'argile, 

 dans lesquels ils étaient placés. Us étaient exposés à une chaleur excessive- 

 ment intense, car à côté de ces vases se trouvaient les creusets servant à la 

 fabrication courante du verre à glace. 



» Enfin je plaçais dans le même four, et à côté des mélanges en expérience, 

 un second creuset qui contenait le mélange vitrifiable ordinaire et qui me 

 servait de témoin. 



a Ferre au clinrljon. — Pour colorer en jaune le verre, au moyen du 

 charbon, on fait un mélange ou composition A avec : 



Sable blanc = iSo parties 



Spath calcaire = 5o » 



Sel de soude au titre de 85 degrés. . . . = loo » 

 Charbon de Lois =2 » 



Au bout de quelques heures, le verre étant fondu et affiné, le creuset est 

 retiré du four et refroidi. Il contient tme masse vitreuse d'apparence homo- 

 gène, colorée en jaune foncé. 



» On peut, pour obtenir un verre pltis réfractaire et moins sensible 

 aux influences atmosphériques, élever la proportion de sable de 25o à 

 290 parties. 



» On admet généralement que la coloration du verre par le charbon est 

 due à ce qu'une petite quantité de ce corps se trouve en dissolution ou 

 dans un grand état, de division dans le verre. 



« Ferre au soufre. — Sa préparation est la même que la précédente; sa 

 couleur jaune est identique avec celle du verre au cliarbon, et il serait im- 

 possible de les distinguer l'un de l'autre. 



» On peut augmenter la proportion de soufre à cause de sa volatilité et 

 de sa conibuslibilité beaucoup plus faciles que celles du charbon. Avec 

 6 grammes de (leur de soufre, on obtient un verre de la même nuance que 

 celle foiunie par 2 grammes de charbon. 



» Quelques verriers pensent que le verre coloré par le soufre supporte 

 moins longtemps que le verre au charbon la double influence de l'air et 



